SÉANCE DU 9 MAI 1904. If^l 



de poli, cette baguette ayant été coulée, auparavant, dans une lingotière 

 en sable gras d'étnve, on obtient un abondant dégagement de gaz autour 

 de la partie limée de la baguette. Le dégagement dure d'autant plus 

 longtemps que l'usure à la lime a été plus longue; il s'arrête au bout 

 de 2 à 3 minutes. 



» Ce phénomène est obtenu avec l'un ou l'autre des quatre alliages non crislalli- 

 sables : Sn^Al, Sn3Al,Sn=Al,Sn AP. 



» L'analyse des gaz recueillis montre qu'ils sont formés d'oxygène et d'hydrogène 

 dans la proportion du mélange détonant. 



» Une baguette de l'un des métaux composants ne donne lieu à aucun phénomène 

 de ce genre apiès qu'on l'a ou chauffée ou limée. 



» Une baguette d'alliage non limée et chauffée à une température voisine de celle 

 que produit le limage est sans action. 



» Considérant que la surface des baguettes, par suite du refroidissement brusque 

 dans les moules légèrement humides, a dû être soumise à la trempe, qui a pu produire 

 une véritable combinaison de l'étain et de l'aluminium, je conclus que : 



» Les alliages étain-aluminium ne doivent être formés, sauf à la surface 

 trempée, que par la juxtaposition des molécules des deux métaux; l'im- 

 mersion d'une baguette limée, dans l'eau froide, doit mettre, au contact 

 de celte eau, comme une série de p(-tils éléments thermo-électriques 

 étain-aluminium, qui la décomposent immédiatement; car les molécules 

 d'étain et celles d'aluminium, en raison de leur difiérence très sensible 

 de chaleurs spécifiques (aluminium : o'^''',2i8; étain : o<^«',o562), ne sont 

 pas à la même température (ces molécules étant chauflees par le frottement 

 de la lime) ; d'où naissance d'une force électromotrice qui s'annule quand 

 les températures des deux sortes de molécules s'égalisent par le contact 

 prolongé avec l'eau froide. 



« L'eau distillée, à l'ébullition, est décomposée par une baguette d'étain-aluminium 

 non usée à la lime, comme si le recuit qui se produit détruisait la combinaison des 

 métaux à la surface. 



» Si l'on plonge une baguette limée dans la solution légèrement acidulée 

 de sulfate de cuivre, il se dégage des bulles d'oxygène, et le cuivre se 

 dépose sur la baguette; une baguette non limée d'étain ou d'aluminium 

 précipite le cuivre du sulfate, mais il ne se dégage pas de gaz, 



» Le sulfate de zinc, de formation plus exothermique, se comporte 

 de même que le sulfate de cuivre, le dégagement d'oxygène étant moins 

 actif. » 



